— 300 — 



viel zu gering, um das spezifische Gewicht der Metalle und ihrer 

 Legierungen zu beeinflussen. 



Aus den beiden Metallen wurden nun Legierungen dargestellt, bei 

 denen die beiden Metalle annähernd in Gewichtsverhältnissen vertreten 

 waren, welche in der folgenden Übersicht zusammengestellt sind. Bei- 

 gefügt sind, gewässermassen als Grenzlegierungen, Blei und Zinn selbst : 



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 



100 90 80 60 50 40 20 10 Gewproz. Blei 

 10 20 40 50 60 80 90 100 „ Zinn. 



In praxi konnten diese gewünschten Verhältnisse trotz vor- 

 sichtigen Abwägens der zu Körnern zerschnittenen Metalle nur an- 

 nähernd richtig erreicht werden , doch sind die Abweichungen von 

 den beabsichtigten Mischungszahlen , wäe die unten gegebene Zu- 

 sammenstellung zeigt, nur unbedeutend. Für jede Legierung wurden 

 von beiden Metallen zusammen etwa 50 g abgew^ogen und das Le- 

 gieren selbst möglichst gut dadurch vollzogen, dass man die Körner 

 der beiden Metalle abwechselnd in den Schmelztiegel einführte, die 

 Schmelze längere Zeit unter stetem Umrühren flüssig erhielt und 

 mehrmals zwischen Erstarrenlassen und Wiederverflüssigen abwech- 

 selte. Aus den so gewonnenen Legierungen wurden je zwei Gussstücke 

 dargestellt, welche zur Bestimmung des spezifischen Gewichts dienten. 



Folgende Werte wurden erhalten : 



1. 100 Gewproz Blei, Gewproz. Zinn. Die beiden Guss- 

 stücke wogen: a) 17,8670 g und b) 22,2095 g. 



2. 90 Gewproz. Blei, 10 Gewproz. Zinn (entsprechend 85,1 Vol- 

 proz. Blei, 14,9 Volproz. Zinn); Gewichtsverhältnis von Zinn zu Blei 

 wie 1 : 9. Legiert wurden 45,1833 g Blei und 5,0160 g Zinn, hier- 

 nach auf 90 Teile Blei anstatt 10 Teile Zinn, nur 9,92 Teile. Die 

 beiden Gusstücke wogen: a) 16,3000 g und b) 18,6525 g. 



3. 80 Gewproz. Blei, 20 Gewproz. Zinn (entsprechend 71,8 Vol- 

 proz. Blei und 28,2 Volproz. Zinn) ; Gewichtsverhältnis von Zinn zu 

 Blei wie 1 : 4. Legiert wurden 40,2740 g Blei und 10,1240 g Zinn, 

 demnach auf 80 Teile Blei anstatt 20 Teile Zinn 20,11 Teile. Die 

 beiden Gussstücke wogen: a) 17,4495 g und b) 17,7980 g. 



4. 60 Gewproz. Blei, 40 Gewproz. Zinn (entsprechend 48,8 Vol- 

 proz. Blei, 51,2 Volproz. Zinn); Gewichtsverhältnis von Zinn zu Blei 

 wie 2 : 3. Legiert wurden 30,4082 g Blei und 20,1780 Zinn, dem- 

 nach auf 60 Teile Blei anstatt 40 Teile Zinn nur 39,81 Teile. Die 

 beiden Gussstücke wogen: a) 18,3840 g und b) 16,2620 g. 



5. 50 Gewproz. Blei, 50 Gewproz. Zinn (entsprechend 38,9 Vol- 



